3o Physico-chimie» 



traités comme ci-dessus, ont produit un alliage avec les mêmea 

 propriétés , mais ayant plus tle scories , et moins de potas- 

 sium et fie sodium que ceux formés avec les tartrates. 



Alliage de potassium et de bismuth obtenu d'un mélange 

 de surtartrate de potasse et de bismuth. 



Même préparation. — Parties égales de surtartrate de po- 

 tasse et de bismuth ont laissé dans la cornue après six 

 heures de feu un aUiage cassant approchant par sa richesse 

 en potassium , de celui d'antimoine. Son action sur l'eau est 

 très-vive et dégage beaucoup d'hydrogène. 



Alliage de potassitfm et de plomb obtenu d'un mélange de 

 Surtartrate de potasse et de plomb. Mêlé avec l'eau , il pro- 

 duit un peu d'hydrogène. 



Alliage de potassium et d'ctain obtenu par un mélange 

 de surtartrate de potasse et d'étain. Il agit sur l'eau d'une ma- 

 îiière plus énergique. La formation du potassium et sa com- 

 Linaison avec l'étain y sont bien évidentes. 



Essai d'alliage de potassium et de zinc par le surtartrate de 

 potasse. Le zinc, sans doute à cause de sa volatilité, n'a 

 point fourni d'alliage ; quelque gradation qu'on ait tâché d'ap- 

 porter dans la chaleui\ Le métal s'est trouvé, dans le résidu, 

 disséminé en globules , qui n'ont pu s'allier avec le po- 

 tassium. Les scories de cette opération dans lesquelles il 

 entre beaucoup de charbon , décomposent l'eau , propriété 

 commune à toutes les scories des divers alliages dont nous 

 avons parlé. 



Essai d'alliage de cuivre et d'argent avec le potassium par 

 le surtartrate de potasse. 60 grammes de cuivre et autant 

 d'argent obtenus , à l'état métallique , de leurs dissolutions 

 salines , soumis séparément au tartrate n'ont pas donné d'al- 

 liage : les scories n'ont pas fait effervescence avec l'eau. 



Action ne l'alliage de potassium et d'antimoine sur l'alcool. 

 Cet alliage a été jeté dans l'alcool dans un flacon à double 

 iubulurej il y a eu dégagement d'hydrogène. Mais trois*jours 



